— 302 — 



lijn, loaarvan het verlengde door een punt A gaat, dat op een 

 afstand 0.3 van O (den oorsprong van de coördinaten) ligt. 



Dit geldt voor elke Hevea-inhher . Op deze eigenschap heb 

 ik een eenvoudige practische methode gegrond om graphisch 

 de logarithme van de viscositeit van een 1 pet. oplossing af 

 te leiden. Deze logarithme wordt door mij voortaan viscosi- 

 teits-index (bij afkorting: V. I.) genoemd. Ze vormt een ge- 

 makkelijk te bepalen grootheid ter vergelijking van verschil- 

 lende rubbermonsters. Men heeft daarvoor slechts één en- 

 kele viscositeitsbepaling te verrichten; een groote vereenvou- 

 diging dus tegenover de door Fol aangegeven werkwijze, 

 waarbij er 9 noodig zijn. De wijze, waarop ik te werk ga, 

 wordt verderop uitvoerig medegedeeld. 



5. De V. I. houdt verband met de trekvastheid van de rubber 

 na vulcanisatie. 



Dit resultaat heb ik afgeleid uit de uitkomsten van het 

 onderzoek door den Rijksvoorlichtingsdienst te Delft van 

 monsters rubber voor het Internationaal Hubbercongres met 

 Tentoonstelling te Batavia, welke uitkomsten zijn opgenomen 

 in het daarover verschenen officieel verslag. Aangezien de 

 trekvastheid in sterke mate afhankelijk is van den vulcani- 

 satiegraad, heb ik voor mijn berekening alleen gebruik ge- 

 maakt van de gegevens over 26 monsters van die rubber, 

 waar de vulcanisatiecoëfficient tusschen 3.3 en 3.7 ligt. Het 

 viscositeitsgetal van Fol werd door mij herleid tot viscosi- 

 teits-index en verder de waarschijnlijkste waarde voor den 

 factor berekend, waarmee men de V. I. moet vermenigvul- 

 digen, om de trekvastheid te vinden. Voor dezen factor vond 

 ik het getal 70. 



Vergelijkt men dan de berekende waarden voor de trek- 

 vastheid met de experimenteel gevonden en op een vulcani- 

 satie-coëfficient van 3.5 herleide waarden, dan blijkt, dat in 

 70 pet. van de gevallen de afwijking niet grooter is dan 

 5 pet. van het resultaat; in de overblijvende gevallen is 

 de afwijking iets grooter, maar bedraagt op één enkele uit- 

 zondering na toch niet meer dan 10 pet. Een dergelijke over- 

 eenstemming kon niet verkregen worden, loanneer het viscositeits- 

 getal van Fol aan de berekening ten grondslag icerd gelegd. 



